122 Vereinszeitung, 



hergestellten Mischungen ändern jedoch sehr bald ihren Aggi-egat- 

 zustand und erleiden wohl auch mit der Zeit einen Quecksilber- 

 verlust, weshalb sie zu Löthungen keine Verwendung fanden und 

 nur zum Plombiren der Zähne dienten; für letzteren Zweck ver- 

 wendet, dürften sie der Gesundheit wohl nicht sehr zuträglich sein. 



Durch Dr. Wood in Nashville im Staate Tennessee ist neuer- 

 lich eine Vorschrift zu einer leichtflüssigen Legiruug mitgetheilt 

 worden, welche schon bei 65 — 71^ C. schmilzt und nur aus soliden 

 A'Ietallen besteht. 



Dr. Wood giebt an: 1 bis 2 Th. Cadmium, 2 Th. Zinn, 4 Th. 

 Blei mit 5 bis 7 bis 8 Th. Wismuth zusammenzuschmelzen. 



Da ich für gewisse technische Zwecke Platten aus Zinn und 

 Britanniametall oft musste löthen lassen, so war mir diese Mitthei- 

 lung um so erwünschter, als ich dadurch den bisher zur Löthung 

 verwendeten schwerflüssigen Wismuth, ein Loth, welches grosse 

 Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit des Arbeiters erfordert, durch 

 obige leichtflüssige Legirung ersetzen zu können erwartete. Ich 

 fand denn auch, dass eine Legirung aus 8 Th. Blei, 15 Th. Wis- 

 muth, 4 Th. Zinn und 3 Th. Cadmium bestehend, welche nach der 

 Reihe, wie die Metalle angeführt sind, in einen vorsichtig erhitzten 

 Tiegel eingetragen und geschmolzen war, die nachfolgenden Eigen- 

 schaften besass. 



Die Legirung ist fast silberweiss und nimmt hohen metallischen 

 Glanz an; sie ist nicht zu spröde und hart, so dass sie, zu dünnen 

 Lagen ausgegossen, biegsame Bleche liefert; sie hat einen fein- 

 körnigen Bruch und lässt sich feilen, ohne die Feile zu verschmie- 

 ren. In möglichst trockner Luft hält sich die Politur glänzend. 

 Beim Erkalten der flüssigen Legirung tritt eine* Ausdehnung ein, 

 welche jedoch nicht so bedeutend ist als die des Wismuths und 

 Antimons; das specifische Gewicht beträgt 9,4 bis 9,41; sie erweicht 

 bei -\-bb bis 60^0. und wird bei einigen 60^ C. vollständig flüssig, 

 so dass man die geschmolzene Metallmasse mit an Wärme gewöhn- 

 ten Fingern umrühren kann, ohne sich zu verbrennen. Nach dem 

 Schmelzen und schnellen Abkühlen konnte ich eine spätere Erwär- 

 mung der Metallmasse, durch A'^eränderung ihres Aggregatzustandes 

 entstanden, nicht beobachten. 



Diese Eigenschaften sichern 5er Cadmiumlegirung Verwendung 

 in der Praxis, und ich führe einige von mir erprobte Verwendungs- 

 arten an. Zum Plombiren der Zähne ist sie wohl allen bisherigen 

 Quecksilbercompositionen vorzuziehen, wobei nicht zu fürchten ist, 

 dass sie durch heisses Getränk oder heisse Speisen im Munde zum 

 Schmelzen kommt, da der Mund eine Temperatur von 4~ ^^^ ^• 

 wohl nur schnell vorübergehend ertragen kann. 



Als Loth eignet die Legirung sich ganz vortrefflich da, wo 

 Gegenstände keiner starken Erwärmung ausgesetzt werden und sich 

 beim Löthen mit schwerflüssigerem Lothe leicht verziehen oder 

 Politur und Glanz verlieren. Zum Blei und Britanniametall kön- 

 nen im heissen Wasser von 70^ C. ohne Weiteres an den rein- 

 geschabten Stellen zusammengelöthet werden. Zink, Kupfer, Eisen, 

 Messing und Neusilber werden gleichfalls mit der grössten Leich- 

 tigkeit unter Wasser gelöthet, wenn diesem vorher einige Tropfen 

 Salzsäure zugesetzt sind. 



Die Leichtflüssigkeit der Legirung ist so gross, dass man auf 

 jedem Stückchen Papier davon über einer Spirituslampe oder Licht- 

 flamme schmelzen kann. Theelöff'el daraus hergestellt, schmelzen 

 in jedem heissen Getränk und können zu artigen Scherzen dienen. 



